H. MARCHAND - TRAITEMENT ÉLECTRO-THERMIQUE DES MINERAIS DE l<ER 



des briquettes à 80 ">/„ de coke et 20 " '„ d'argile 

 réfractaire, fabriquées mécaniqueuienl et con- 

 cassées pour l'usage dans le four électrique; l'abon- 

 dance du poussier rendant toutefois le fonclionne- 



Fiff. 2. 



Fuiif Héroult expérimenté à Saull-Sniulo-Murii^ 

 pour le traitcmeol de l'hématite. 



ment assez pénible, il fut décidé, dès le troisième 

 essai, d'expérimenter l'emploi du coke. 



Bien que le four eût en même temps été modilié 

 par la suppression de là garniture de charbon sur 

 les parois, et cela aliu d'éviter que le courant se 

 distribuât dans tout le creuset, les résultats obtenus 

 avec ce nouveau réducteur furent plutôt défavo- 

 bles : la charge avait une conductibilité trop 

 grande et, d'un autre coté, il n'était pas possible 

 de réduire la tension à la valeur qu'il aurait fallu. 



On revint en conséquence, pour les essais 5 k 10, 

 aux briquettes de coke, le four étant rendu intérieu- 

 rement cylindrique (fig. 2) pour faciliter la descente 

 delachargeque l'on avait antérieurement constatée 

 assez visqueuse et adhérente ; pour empêcher 

 l'attaque des briques par le laitier, un revêtement 

 de quatre pouces d'épaisseur, en pâte de ciiarliou 

 tassée, avait de plus été façonné. 



Les essais 6, 7 et 8, exécutés avec le four ainsi 

 approprié, marchèrent sans encombre. 



A la neuvième expérience, il fut décidé de faire 

 une tentative d'utilisation de l'oxyde de carbone 

 produit par la réaction; à cette lin, une conduite 

 servant de tuyère fut introduite dans le four à 

 '0">,30 du sommet; mais l'épreuve dut être bientôt 



abandonnée, la chaleur produite par la combus- 

 tion étant beaucoup trop forte pour les dimen- 

 sions de l'appareil. 



Les essais 10 et 11, avec usage de pou.ssier de 

 coke et de briquettes, réussirent bien; à i)artir de 

 Fessai n" 12, il ne fut plus fait emploi, comme 

 réducteur, que de charbon de bois ; la résistance 

 des charges, avec ce réducteur, convenait bien 

 pour le courant disponible et le four fonctionna 

 dès ce moment d'une manière parfaite. 



On n'y apporta plus, d'ailleurs, de modification, 

 sauf, cependant, à partir de l'expérience n° 13, un 

 léger rétrécissement de la partie inférieure du 

 creuset et un élargissement, peu notable, de la 

 partie supérieure ; la hauteur fut aussi quelque peu 

 accrue; on constitua, en outre, le revêlement par 

 des briques réfractaires ordinaires, les trous de 

 coulée et de vidange étant garnis de pâte de 

 charbon (fig. 3). 



Comme fondant, il a été fait usage, pour les 

 essais 1 à 9, 11 et li à 19, de calcaire, et pour les 

 essais 10, 12 et 13, de sable ; on a aussi utilisé, en 



l^'i^;-. 3. — Four Hérault expérimenté à Sault-Sainte-Murie 

 pour le traitement de la magnétite. 



ordre subsidiaire, du quartz (essais l(j et 17) et du 

 spath (essai 19). 



Le tableau 1 ci-contre résume les résultats des 

 mesures auxquelles il a été procédé d'une façon 

 régulière au cours des essais. 



